Source: http://docplayer.pl/23782738-Poliuretanowa-zaprawa-murarska-tbm-w-postaci-piany-do-cienkich-spoin.html
Timestamp: 2018-12-13 23:36:22
Legal References Found: art. 4
 art. 5
 art. 8
 art. 4
 art. 5
 art. 8

Document Content:
Poliuretanowa Zaprawa Murarska TBM w postaci piany, do cienkich spoin - PDF
Download "Poliuretanowa Zaprawa Murarska TBM w postaci piany, do cienkich spoin"
1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014 Poliuretanowa Zaprawa Murarska TBM w postaci piany, do cienkich spoin WARSZAWA
2 Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Jolantę KACZMARSKĄ Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW I Kopiowanie aprobaty technicznej jest dozwolone jedynie w całości Wykonano z oryginałów bez opracowania wydawniczego Copyright by Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2014 ISBN Dział Upowszechniania Wiedzy Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel.: Format pdf Wydano w październiku 2014 r. zam. 838/2014
3 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy: WÜRTH POLSKA Sp. z o.o Warszawa, ul. Płochocińska 33 stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą: Poliuretanowa Zaprawa Murarska TBM w postaci piany, do cienkich spoin w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który stanowi integralną część niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin ważności: 7 lutego 2019 r. Zastępca Dyrektora ds. Współpracy z Gospodarką Marek Kaproń Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne Warszawa, 31 lipca 2014 r. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2014 zawiera 14 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
4 AT /2014 2/14 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Właściwości techniczno-użytkowe Poliuretanowej Zaprawy Murarskiej TBM Przydatność do stosowania PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Pakowanie Przechowywanie Transport OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie i przygotowanie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO-PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI INFORMACJE DODATKOWE... 13
5 AT /2014 3/14 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB jest Poliuretanowa Zaprawa Murarska TBM w postaci piany, produkowana przez firmę WÜRTH POLSKA Sp. z o.o., Warszawa, ul. Płochocińska 33 w zakładzie produkcyjnym Orion Polyurethanes Sp. z o.o. S.K.A., Dzierżoniów, ul. Pieszycka 4, przeznaczona do wznoszenia murów z cienkimi spoinami wg p. 2. Poliuretanowa Zaprawa Murarska TBM dostarczana jest w pojemnikach dostosowanych do spieniania przy użyciu pistoletu. Spienianie wyrobu odbywa się w miejscu zastosowania. Wymagane właściwości techniczne wyrobu Poliuretanowa Zaprawa Murarska TBM podano w p PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Poliuretanowa Zaprawa Murarska TBM jest przeznaczona do wznoszenia murów z cienkimi spoinami, wykonywanych z: 1) ceramicznych, szlifowanych pustaków typu LD, pionowo drążonych, grupy 2 (z drążeniami o objętości od 25% do 55% objętości pustaka), o średniej wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 N/mm 2, kategorii I, o odchyłkach wymiarów od wartości średniej co najmniej T2+ oraz kategorii maksymalnej rozpiętości wymiarów co najmniej R2+, o płaskości powierzchni wspornej nie większej niż 0,3 mm według normy PN-EN 771-1:2011. Zaleca się stosowanie pustaków, których maksymalna odchyłka wysokości wynosi ± 0,3 mm. 2) bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego, z piórem i wpustem, o średniej wytrzymałości na ściskanie co najmniej 4 N/mm 2, kategorii odchyłek wymiarów TLMB, według normy PN-EN 771-4:2012, przy czym zaleca się stosowanie bloczków, których maksymalne odchyłki wysokości i płaskości powierzchni wspornej są nie większe niż ± 0,3 mm). Powierzchnie elementów murowych, na które nakładana jest Poliuretanowa Zaprawa Murarska TBM powinny być oczyszczone z zanieczyszczeń obniżających przyczepność
6 AT /2014 4/14 i zwilżone wodą (w przypadku wykonywania prac w temperaturach dodatnich). Murowanie powinno odbywać się, gdy temperatura otoczenia i elementów murowych wynosi: od -5 C do +30 C w przypadku wznoszenia murów z pustaków ceramicznych, od -10 C do +30 C w przypadku wznoszenia murów z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego. Podczas murowania w temperaturze poniżej 0 C, temperatura puszki z zaprawą powinna wynosić co najmniej +10 C. Nakładanie Poliuretanowej Zaprawy Murarskiej TBM odbywa się za pomocą pistoletu. Powinny być nakładane dwa pasma zaprawy o szerokości: 5 6 cm w przypadku murów z pustaków ceramicznych, 2 3 cm w przypadku murów z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego, w odległości około 1/3 szerokości elementu murowego od lica muru. W przypadku ścian działowych o grubości nie większej niż 13 cm może być stosowane jedno pasmo zaprawy, ułożone wzdłuż osi muru. Czas otwarty (tj. czas zachowania zdolności klejenia) Poliuretanowej Zaprawy Murarskiej TBM w temperaturach stosowania od -5 C do +30 C wynosi 3 minuty. W przypadku stosowania zaprawy w temperaturze poniżej -5 C łączenie elementów należy wykonywać bezpośrednio po aplikacji zaprawy. Korygowanie położenia elementu murowego może być wykonywane jedynie w przypadku bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego i tylko wtedy, gdy murowanie odbywa się w temperaturze otoczenia i elementów murowych nie niższej niż -5 C. Korekta powinna być wykonywana w czasie nie dłuższym niż 3 minuty od naniesienia zaprawy. Warunki przygotowania Poliuretanowej Zaprawy Murarskiej TBM do aplikacji oraz warunki jej stosowania powinna określać instrukcja opracowana przez Producenta wyrobu, uwzględniająca wymagania niniejszej Aprobaty. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać warunków bezpiecznego stosowania Poliuretanowej Zaprawy Murarskiej TBM, podanych przez Producenta w karcie charakterystyki opracowanej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Przy projektowaniu konstrukcji murowych według normy PN-EN A1:2013, z zastosowaniem Poliuretanowej Zaprawy Murarskiej TBM, powinny być przyjmowane parametry techniczne określone w tablicy 1 oraz częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ M równy 2,2.
7 AT /2014 5/14 Poz. Wyszczególnienie Mur z pustaków ceramicznych Tablica 1 Mur z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego Parametry techniczne do obliczania muru na ściskanie 1 Charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie, MPa obliczana 0,7*) f k = 0,50 f b 0,85*) f k = 0,70 f b według wzoru 2 Cecha sprężystości muru K E = 369 K E = 41 3 Moduł sprężystości, MPa obliczany według wzoru E = K E f k Parametry techniczne do obliczania muru na zginanie E = K E f k 4 Charakterystyczna wytrzymałość na zginanie w przypadku zniszczenia w płaszczyźnie równoległej do spoin wsporczych, MPa 5 Charakterystyczna wytrzymałość na zginanie w przypadku zniszczenia w płaszczyźnie prostopadłej do spoin wsporczych, MPa f xk1 = 0,15 f xk1 = 0,30 f xk2 = 0,10 f xk2 = 0,20 Parametry techniczne do obliczania muru na ścinanie 6 Charakterystyczna wytrzymałość na ścinanie, MPa f vok = 0,08 f vok = 0,10 * ) f b znormalizowana wytrzymałość na ściskanie pustaka lub bloczka, przyjmowana na podstawie klasy wytrzymałości na ściskanie, MPa 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Właściwości techniczno-użytkowe Poliuretanowej Zaprawy Murarskiej TBM Właściwości techniczno - użytkowe Poliuretanowej Zaprawy Murarskiej TBM powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2. Tablica 2 Wymagane właściwości techniczno-użytkowe Poliuretanowej Zaprawy Murarskiej TBM Poz. Właściwości Wymagania Metody badań Gęstość objętościowa (zaprawy swobodnie 3 18 ± 10% PN-EN ISO 845:2010 spienionej), kg/m 2 Stabilność wymiarowa zmiana wymiarów liniowych zaprawy swobodnie spienionej po 24 h przechowywania w temp. 40 ºC i wilgotności względnej powietrza 95 % oraz po 2 h klimatyzowania w warunkach laboratoryjnych, %, w kierunku: grubości (kierunek wzrostu pianki w formie) szerokości długości PN-EN 1604:2013, próbki bez naskórka (100 x 100 x 25) mm
8 AT /2014 6/14 Poz. Właściwości Wymagania Metody badań Cd. tablicy Wytrzymałość na rozciąganie zaprawy PN-EN 1607:2013; swobodnie spienionej, kpa próbki bez naskórka 60 (50 x 50 x 50) mm, prędkość rozciągania 10 mm / minutę w kierunku wzrostu pianki 4 Wytrzymałość na rozciąganie (prostopadle do płaszczyzny sklejenia) połączenia układu: pustak ceramiczny poliuretanowa zaprawa murarska pustak ceramiczny, kpa: wykonanego i 24 h przechowywanego w warunkach laboratoryjnych 100 wykonanego i 24 h przechowywanego w temperaturze -5 ºC 100 wykonanego i 7 dni przechowywanego 120 w warunkach laboratoryjnych wykonanego po czasie otwartym 3 minuty i 7 dni przechowywanego w warunkach laboratoryjnych wykonanego i 7 dni przechowywanego w temperaturze -5 ºC wykonanego po czasie otwartym 3 minuty i 7 dni przechowywanego w temp. -5 ºC wykonanego i 7 dni przechowywanego w warunkach laboratoryjnych, a następnie poddanego 20 cyklom zamrażania i rozmrażania 5 Wytrzymałość na rozciąganie (prostopadle do płaszczyzny sklejenia) połączenia układu: bloczek z autoklawizowanego betonu komórkowego poliuretanowa zaprawa murarska bloczek z autoklawizowanego betonu komórkowego, kpa: wykonanego i 24 h przechowywanego w warunkach laboratoryjnych wykonanego po czasie otwartym 3 minuty i 24 h przechowywanego w warunkach laboratoryjnych wykonanego i 24 h przechowywanego w temp. -5 ºC wykonanego i 24 h przechowywanego w temp. -10 ºC wykonanego i 7 dni przechowywanego w warunkach laboratoryjnych wykonanego po czasie otwartym 3 minuty i 7 dni przechowywanego w warunkach laboratoryjnych wykonanego i 7 dni przechowywanego w warunkach laboratoryjnych z uwzględnieniem korygowania położenia elementu murowego po 3 minutach wykonanego i 7 dni przechowywanego w temp. -5 ºC wykonanego po czasie otwartym 3 minuty i 7 dni przechowywanego w temp. -5 ºC wykonanego i 7 dni przechowywanego w temp. -10 ºC wykonanego i 7 dni przechowywanego w warunkach laboratoryjnych, a następnie poddanego 20 cyklom zamrażania i rozmrażania PN-EN 1607:2013 oraz p. 5.7 PN-EN 1607:2013 oraz p. 5.7
9 AT /2014 7/14 Poz. Właściwości Wymagania Metody badań Cd. tablicy Wytrzymałość na ścinanie połączenia układu: bloczek z autoklawizowanego betonu komórkowego poliuretanowa zaprawa murarska bloczek z autoklawizowanego betonu komórkowego, wykonanego w warunkach laboratoryjnych (bezpośrednio po PN-EN :2004/A1:2009 aplikacji zaprawy) i przechowywanego w temp. -10 ºC przez okres: 2 h h Przydatność do stosowania Okres przydatności do stosowania powinien być podany na opakowaniu. Producent gwarantuje, że Poliuretanowa Zaprawa Murarska TBM zachowuje w tym okresie właściwości techniczne zgodne z wymaganiami podanymi w p PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 4.1. Pakowanie Poliuretanowa Zaprawa Murarska TBM powinna być pakowana w szczelnie zamykane opakowania Producenta, zabezpieczające ją przed wylaniem i zmianą właściwości technicznoużytkowych. Do każdego opakowania powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej następujące dane: nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu według niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, pojemność netto wsadu lub pojemność netto wsadu wraz masę netto wsadu, termin przydatności do stosowania, warunki przechowywania i transportu, numer Aprobaty Technicznej ITB AT /2014, numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, znak budowlany. Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
10 AT /2014 8/14 zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z późniejszymi zmianami). Ponadto, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek oznakowania wyrobu na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. z 2012 r., poz. 445) oraz dołączania informacji określającej zagrożenia dla zdrowia lub życia, wynikające z karty charakterystyki na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), do wyrobu powinna być dołączona dokumentacja w odpowiedniej formie, zawierająca wymagane przez przepisy prawne oznakowania i informacje Przechowywanie Opakowania z Poliuretanową Zaprawą Murarską TBM należy przechowywać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, a wyrób przed zmianą właściwości technicznoużytkowych, zalecany przez Producenta Transport Opakowania z Poliuretanową Zaprawą Murarską TBM należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, zalecany przez Producenta, uwzględniający polskie przepisy przy przewożeniu tego typu materiałów. 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyrób, którego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna ITB, może być wprowadzany do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2014 i oznakował wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z późniejszymi zmianami) oceny
11 AT /2014 9/14 zgodności Poliuretanowej Zaprawy Murarskiej TBM z Aprobatą Techniczną ITB AT /2014 dokonuje Producent, stosując system 4. W przypadku systemu 4 oceny zgodności, Producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2014 na podstawie: a) wstępnego badania typu przeprowadzonego przez Producenta lub na jego zlecenie, b) zakładowej kontroli produkcji Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Wstępne badanie typu obejmuje: a) stabilność wymiarową, b) wytrzymałość na rozciąganie połączenia układu: element murowy Poliuretanowa Zaprawa Murarska TBM element murowy, w różnych warunkach wykonania i przechowy-wania, c) wytrzymałość na ścinanie połączenia układu: bloczek z autoklawizowanego betonu komórkowego Poliuretanowa Zaprawa Murarska TBM bloczek z autoklawizowanego betonu komórkowego, wykonanego w warunkach laboratoryjnych (bezpośrednio po aplikacji zaprawy) i przechowywanego w temp. -10 ºC, d) wytrzymałość na ściskanie murów: z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego, ze szlifowanych pustaków ceramicznych, łączonych Poliuretanową Zaprawą Murarską TBM, e) wytrzymałość na rozciąganie (prostopadle i równolegle do spoin wsporczych) murów: z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego, ze szlifowanych pustaków ceramicznych, łączonych Poliuretanową Zaprawą Murarską TBM, f) wytrzymałość na ścinanie murów: z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego, ze szlifowanych pustaków ceramicznych, łączonych Poliuretanową Zaprawą Murarską TBM. Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych wyrobu, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1) specyfikację i sprawdzanie surowców i składników,
12 AT / /14 2) kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowego wyrobu (p. 5.4), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT /2014. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyrób spełnia kryteria oceny zgodności. Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia Badania gotowych wyrobów Program badań. Program badań obejmuje: a) badania bieżące, b) badania okresowe Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie gęstości objętościowej zaprawy Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie: a) stabilności wymiarowej zaprawy, b) wytrzymałości zaprawy na rozciąganie, c) wytrzymałości na rozciąganie połączenia układu: pustak ceramiczny zaprawa pustak ceramiczny, wykonanego i 7 dni przechowywanego w warunkach laboratoryjnych, d) wytrzymałości na rozciąganie połączenia układu: bloczek z autoklawizowanego betonu komórkowego zaprawa bloczek z autoklawizowanego betonu komórkowego, wykonanego i 7 dni przechowywanego w warunkach laboratoryjnych Częstotliwość badań Badania bieżące powinny być prowadzone zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobu. Wielkość partii wyrobu powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Badania okresowe powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na 3 lata Metody badań Badania należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dokumentów wymienionych w tablicy 2, kol. 4.
13 AT / / Pobieranie i przygotowanie próbek do badań Pobieranie próbek do badań. Próbki do badań należy pobierać losowo, według normy PN-N-03010: Przygotowanie próbek w warunkach laboratoryjnych. Przed badaniem elementy murowe i Poliuretanową Zaprawą Murarską TBM w opakowaniu należy sezonować przez 24 godziny w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych: w pomieszczeniu o temperaturze 23 ± 2 C i wilgotności względnej powietrza 50 ± 5 %. Powierzchnię elementów murowych, na którą nakładana będzie zaprawa należy oczyścić z zanieczyszczeń obniżających przyczepność i zwilżyć wodą (np. przy użyciu szerokiego pędzla). Nakładanie zaprawy należy wykonywać za pomocą pistoletu na powierzchnię wsporczą dolnego elementu dwoma pasmami, równolegle do dłuższego boku elementu murowego, o szerokości: 5 6 cm w przypadku pustaków ceramicznych, 2 3 cm w przypadku bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego, w odległości około 1/3 szerokości elementu murowego od lica próbki. Górny element murowy należy przyłożyć do elementu dolnego bezpośrednio po aplikacji zaprawy lub, w przypadku próbek gdzie uwzględnia się czas otwarty po czasie otwartym deklarowanym przez Producenta, a w przypadku próbek gdzie uwzględnia się możliwość korekty położenia elementu murowego po czasie korekty deklarowanym przez Producenta. Czas przechowywania próbek przed badaniem wytrzymałości połączenia na rozciąganie i na ścinanie podano w tablicy Przygotowanie próbek w temperaturze -5 C i -10 C. Przed badaniem: elementy murowe należy sezonować przez 24 godziny w komorze klimatycznej w temperaturze odpowiednio -5 C i -10 C, Poliuretanową Zaprawę Murarską TBM w opakowaniu należy sezonować przez 24 godziny w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych: w pomieszczeniu o temperaturze 23 ± 2 C i wilgotności względnej powietrza 50 ± 5 %. Nakładanie zaprawy należy wykonywać w komorze klimatycznej, w temperaturze odpowiednio -5 C i -10 C, zgodnie z zasadami podanymi w p , bez zwilżania powierzchni elementu wodą. Czas przechowywania próbek w komorze klimatycznej przed badaniem wytrzymałości połączenia na rozciąganie podano w tablicy 2.
14 AT / / Przygotowanie próbek do badania mrozoodporności. Próbki należy przygotować jak w p i następnie, po 7 dniach przechowywania w warunkach laboratoryjnych, poddać je 20 cyklom zamrażania i rozmrażania, z których każdy obejmuje: obniżanie temperatury próbek z (20 ± 2) ºC do (-15 ± 2) ºC przez 2 h, przechowywanie próbek w temperaturze (-15 ± 2) C przez 4 h, rozmrażanie próbek w wodzie o temperaturze (20 ± 2) C przez 2 h, przechowywanie próbek w temperaturze (20 ± 2) ºC przez 4 h Ocena wyników badań Wyprodukowany wyrób należy uznać za zgodny z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE 6.1. Aprobata Techniczna ITB AT /2014 jest dokumentem stwierdzającym przydatność Poliuretanowej Zaprawy Murarskiej TBM do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyrób, którego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna ITB może być wprowadzany do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2014 i oznakował wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.1410, z późniejszymi zmianami). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych.
15 AT / / Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialności za właściwą jakość Poliuretanowej Zaprawy Murarskiej TBM oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za jej właściwe zastosowanie W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów, związanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie Poliuretanowej Zaprawy Murarskiej TBM, należy zamieszczać informację o udzielonej temu wyrobowi Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2014 ważna jest do 7 lutego 2019 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca, lub formalny następca, wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. K o n i e c INFORMACJE DODATKOWE Normy i dokumenty związane PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy murowe ceramiczne PN-EN 771-4:2012 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki PN-EN :2000 Metody badań murów. Określenie wytrzymałości na ściskanie PN-EN :2001 Metody badań murów. Określenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu PN-EN :2004 Metody badań murów. Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości muru na ścinanie PN-EN :2004/A1:2009 Zmiana do normy. Metody badań murów. Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości muru na ścinanie
16 AT / /14 PN-EN 1604:2013 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych PN-EN 1607:2013 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych PN-EN A1:2013 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych PN-EN ISO 845:2010 Tworzywa sztuczne porowate i gumy. Oznaczanie gęstości pozornej Raporty z badań, klasyfikacje i oceny 1) Praca badawcza nr 08558/10/R05NK. Część I. Badania materiałowe z Raportami z badań Nr: LK /10/R05NK, LK /10/R05NK, LK /10/R05NK i LK /10 /R05NK. Instytut Techniki Budowlanej. Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych. Warszawa, kwiecień 2011 r. 2) Praca badawcza nr 08558/10/R05NK. Część II. Badania wytrzymałościowe murów z Raportami z badań Nr: LK /10/R05NK, LK /10/R05NK, LK /10 /R05NK i LK /10/R05NK, LK /10/R05NK i LK /10/R05NK. Instytut Techniki Budowlanej. Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych. Warszawa, kwiecień 2011 r. 3) Praca badawcza nr 6052/13/R05NK z Raportami z badań Nr: LK /13/R05NK, LK /13/R05NK, LK /13/R05NK, LK /13/R05NK. Instytut Techniki Budowlanej. Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych. Warszawa, lipiec 2013 r.